194 



VOGT, STUDIER OVEE. SLAGGER. 



norm stor gelialt ^)), og dernsest, at i foreliggende fald skal et 

 molekyl FeS netop erstatte et molekyl FeO; herom kan be- 

 maerkes, at, medens man af analyse no. 144 faar FeS svarende 

 til jV af RO-baserne, vilde man ved en liden förändring i S- 

 gehalten faa sulfid svarende til f. ex. ^^ eller ^^ af RO ^). 



Slago-erne fra flammeovns-smeltnino- af kobbersten i Swansea- 

 distriktet viser, ifölge Arnold, som ogsaa her formoder snlfid- 

 silikater, gjennemgaaende en meget större svovlgelialt, end den 

 mekanisk medrevne sten skulde angive. Dette forhold har vist- 

 nok vjeret kjendt i länge tider, men alligevel skal vi medtage 

 de af A. anförte analyser. Den kobbersten, som faldt samtidig 

 med de to slagger no. 146 og 147, holdt, ifölge I. E. Stead, 

 resp. 15.8 og 16.6 % kobber og resp. 21.9 6 og 23.5 % svovl. 



SiOj 



A1203 



FejOj 



FeO 



CaO 



MgO 



MnO 



ZnO 



CuO 



Pb 



AS2O3 



Fe 



S 



Sum 



Chemisk 

 sammenssetning. 



No. 146. No. 147 



29,90 

 2,15 

 3,00 



53,30 



0,40 

 0,46 

 0,32 

 l.lö 

 0,16 

 0,12 

 spor 

 5,79 

 3,39 



30,05 



2.06 

 3,71 

 54,62 

 0.3 7 

 0,45 

 0,37 

 1,75 

 0,22 

 0,10 



spor 

 4,27 



2,55 



100,14 i 100.52 



O 



Surstofm^ngderne i 



') Til sammenligning anföres, at slag no. 88 holcler 2.54 % S, altsaa 

 endnu mere; under mikroskopet iagttages i denne slag globuliter, 

 krystalliter o. s. v. af calciumsulfid. — At slaggen fra Penistone 

 bölder saa meget S, er begrundet i. at den er falden ved smeltning, 

 under stserk bevasgelse, af sulfider. 



-) Naar den forhaanden-v^rende lille procent kobber regnes at vtere i 

 förbindelse med S, faar resten, naar vi ikke tager hensyn til FeS, 

 surstofforhold 1:1.12, naar Al^Oj formodes at danne RO . AljOj, der- 

 imod forhold 1 : 1.09, naar AljÖ, medtages blandt baserne. — Vi har 



